— 190 — 
nella maggior parte dei casi non superò !/,0, qualche rara volta raggiunse !/1» ed 
in media fu !/39 del valore medio del modulo. Minore concordanza si ebbe a notare 
tra gli allungamenti: la differenza tra il medio e gli estremi osservati ad una stessa 
temperatura fu nella maggior parte de’ cas: di 1/11, quattro sole volte fu di 1/3 ed 
in media fu di !/, dell’allungamento medio. i 
In generale il modulo diminuisce coll’ elevarsi della temperatura: però nel filo 
N.°1 offre un piccolo massimo verso 190° e nel N.°2 si mantiene all’incirca co- 
stante da 40° a 110° e da 120° a 190°. Del resto i valori trovati pei fili N.° 1 
e N.°2 sono poco differenti tra loro e sono più forti di quelli del N.° 3 special- 
mente per le temperature superiori a 200°. 
L'allungamento avvenne sempre in modo discontinuo per tutti i fili: la rottura 
nei pezzi del N.° 83 ebbe luogo il più delle volte presso uno dei contatti cogli uncini, 
mentre per gli altri fili ciò accadde un po’ frequentemente solo alle temperature in- 
feriori a 200°. Il rompersi dei fili presso i contatti è la causa principale delle grandi 
differenze che si notano negli allungamenti, ed ha qualche influenza anche sui valori 
del modulo. Gli è perciò che ci asteniamo dall’insistere sui risultati offerti in par- 
ticolare dai singoli fili e diamo invece nel seguente quadro (2° e 3° colonna) le medie 
del modulo e del coefficiente d’allungamento risultanti dalle sperienze con tutti e 
tre i fili. 
Tenacità dell’ottone ricotto 
Temperatura | Joltongamento | SStEreto TT caloolato Dift* 
t ; T_T |! 
1705 0,316 4549 4495 x BA 
40 0,295 4420 4494 Ri 
60 0,299 4333 4361 _ 28 
80 0,273 4274 4298 — 9 
100 0,278 4253 4235 5 18 
120 0,266 4166 4172 RG 
140 0,273 4034 4109 WE 
160 0,275 4076 4046 e I 
180 0,292 3987 3983 ZON 
200 0,299 3961 3920 4 
290 0,270 3702 3718 —, 16 
240 0,223 3402 3426 94 
260 0,182 3196 3134 - 
280 0,142 2866 2849 x 
| 300 | 0,081 2503 2550 — | 
